geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The above approval mark affixed to a uniformly-toughened glass pane shows that the component concerned intended to be used as a windscreen on a slow-moving vehicle which, by construction, cannot exceed 40 km/h, has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα από ενιαία ύαλο σκληρυμένη διά βαφής δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως αλεξήνεμο σε όχημα βραδείας κίνησης το οποίο, από κατασκευής, δεν ξεπερνά τα 40 km/h, εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: Glass panes other than windscreens having a regular light transmittance ≥ 70 per cent
Greek: Υαλοπίνακες πλην των αλεξηνέμων με συντελεστή κανονικής μετάδοσης του φωτός ≥ 70 %
English: The above approval mark affixed to a glass pane other than a windscreen to which the requirements of annex 3, paragraph 9.1.4.1, are applicable shows that the component concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα πλην αλεξηνέμου που εμπίπτει στις διατάξεις του παραρτήματος 3, παράγραφος 9.1.4.1. δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: Rigid plastic glazings other than windscreens
Greek: Άκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
English: The above approval mark affixed to a rigid plastic glazing pane for forward facing panels with a light scatter not exceeding 2 per cent after 1000 cycles on the outer surface and 4 per cent after 100 cycles on the inner surface shows that the component concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε άκαμπτο πλαστικό υαλοπίνακα διατεταγμένο προς τα εμπρός με διάχυση φωτός που δεν υπερβαίνει το 2 τοις εκατό μετά από 1.000 κύκλους στην εξωτερική επιφάνεια και 4 τοις εκατό μετά από 100 κύκλους στην εσωτερική επιφάνεια δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: Flexible plastic glazings other than windscreens
Greek: Εύκαμπτοι πλαστικοί υαλοπίνακες πλην αλεξηνέμων
English: The above approval mark affixed to a flexible plastic glazing pane shows that the component concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε εύκαμπτο πλαστικό υαλοπίνακα δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: Rigid plastic double glazed units
Greek: Μονάδες άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα
English: The above approval mark affixed to a rigid plastic double glazed unit shows that the component concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε μονάδα άκαμπτου πλαστικού διπλού υαλοπίνακα δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: Laminated glass panels other than windscreens
Greek: Υαλοπίνακες από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην αλεξηνέμων
English: The above approval mark affixed to a laminated glass pane other than a windscreen, shows that the component concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43 under approval No 002439.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε υαλοπίνακα από συγκολλημένα φύλλα υάλου πλην αλεξηνέμου δηλώνει ότι το εν λόγω κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (Ε4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43, με αριθμό έγκρισης 002439.
English: (see paragraph 5.11 of this Regulation)
Greek: (βλ. παράγραφο 5.11 του παρόντος κανονισμού)
English: The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has, with regard to installation of glazing, been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulation No 43.
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε όχημα δηλώνει ότι, όσον αφορά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων, ο εν λόγω τύπος οχήματος εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 43.
English: (see paragraph 5.12 of this Regulation)
Greek: (βλ. παράγραφο 5.12 του παρόντος κανονισμού)
English: The above approval mark affixed to a vehicle shows that the vehicle type concerned has been approved in the Netherlands (E 4) pursuant to Regulations No 43 and No 52 [1].
Greek: Το ανωτέρω σήμα έγκρισης τοποθετημένο σε όχημα δηλώνει ότι ο εν λόγω τύπος οχήματος εγκρίθηκε στις Κάτω Χώρες (E4) σύμφωνα με τους κανονισμούς αριθ. 43 και 52 [1].
English: The approval numbers indicate that, at the date when the respective approvals were given, Regulation No 43 was in its original form and Regulation No 52 included the 01 series of amendments.
Greek: Οι αριθμοί έγκρισης υποδεικνύουν ότι, την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκαν οι αντίστοιχες εγκρίσεις, ο κανονισμός αριθ. 43 ήταν στην αρχική του μορφή και ο αριθμός αριθ. 52 περιλάμβανε τη σειρά τροποποιήσεων 01.
English: The second number is given only as an example.
Greek: Ο τρίτος αριθμός παρέχεται ως παράδειγμα και μόνο.
English: The glass pane to be tested shall not be rigidly secured; it may however be fastened on an identical glass pane by means of adhesive tape applied all round the edge.
Greek: Ο προς δοκιμή υαλοπίνακας δεν πρέπει να είναι στερεωμένος με άκαμπτο τρόπο. Μπορεί ωστόσο να εφαρμοσθεί πάνω σε πανομοιότυπο υαλοπίνακα με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας που επικολλάται σε όλη την περίμετρό του.
English: To obtain fragmentation, a hammer of about 75 g or some other appliance giving equivalent results shall be used.
Greek: Για να επιτευχθεί θρυμματισμός χρησιμοποιείται σφυρί, βάρους 75 g περίπου ή άλλη διάταξη που εξασφαλίζει ισοδύναμα αποτελέσματα.
English: The radius of curvature of the point shall be 0,2 ± 0,05 mm.
Greek: Η ακτίνα καμπυλότητας της αιχμής είναι 0,2 ± 0,05 mm.
English: One test shall be carried out at each prescribed point of impact.
Greek: Γίνεται δοκιμή σε κάθε οριζόμενο σημείο κρούσης.
English: The examination of the fragments shall be made using any method validated on its accuracy of the counting itself and on its ability to find the correct location where the minimum and the maximum counting shall be done.
Greek: Η εξέταση των θραυσμάτων πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο που έχει επικυρωθεί για την ακρίβεια της ίδιας της μέτρησης και την ικανότητά της να εντοπίζει τη σωστή θέση όπου πρέπει να γίνεται η ελάχιστη και η μέγιστη μέτρηση.
English: Permanent recording of the fragmentation pattern must start within 10 seconds and must end within 3 minutes after the impact.
Greek: Η διαρκής καταγραφή του τρόπου διεξαγωγής του θρυμματισμού πρέπει να αρχίζει εντός 10 δευτερολέπτων και να τελειώνει εντός 3 λεπτών μετά από την κρούση.
English: The technical service shall keep the permanent recordings of the fragmentation pattern.
Greek: Η τεχνική υπηρεσία πρέπει να διατηρεί το αρχείο διαρκούς καταγραφής του τρόπου διεξαγωγής του θρυμματισμού.
English: 227 g ball test
Greek: Δοκιμή με το σφαιρίδιο των 227 g
English: Hardened-steel ball with a mass of 227 ± 2 g and a diameter of approximately 38 mm.
Greek: Σφαιρίδιο από βαμμένο χάλυβα, μάζας 227 ± 2 g και διαμέτρου περίπου 38 mm.
English: Means for dropping the ball freely from a height to be specified, or a means for giving the ball a velocity equivalent to that obtained by the free fall.
Greek: Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του σφαιριδίου από ύψος που πρέπει να καθορίζεται, ή σύστημα που προσδίδει στο σφαιρίδιο ταχύτητα ανάλογη εκείνης που θα αποκτούσε κατά την ελεύθερη πτώση του.
English: When a device to project the ball is used, the tolerance on velocity shall be ± 1 per cent of the velocity equivalent to that obtained by the free fall.
Greek: Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί σύστημα εκτόξευσης του σφαιριδίου, η ανοχή ως προς την ταχύτητα πρέπει να είναι ±1 % της ταχύτητας που ισοδυναμεί με την ταχύτητα της ελεύθερης πτώσης.
English: Supporting fixture, such as that shown in figure 1, composed of steel frames, with machined borders 15 mm wide, fitting one over the other and faced with rubber gaskets about 3 mm thick and 15 mm wide and of hardness 50 IRHD.
Greek: Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 1, αποτελούμενο από δύο χαλύβδινα πλαίσια, με μηχανικώς λειασμένα περιθώρια πλάτους 15 mm, τα οποία εφαρμόζονται το ένα πάνω στο άλλο και είναι εφοδιασμένα με παρεμβάσματα από ελαστικό πάχους 3 mm περίπου, πλάτους 15 mm και σκληρότητας 50 IRHD.
English: The lower frame rests on a steel box about 150 mm high.
Greek: Το κάτω πλαίσιο στηρίζεται σε κιβώτιο από χάλυβα ύψους περίπου 150 mm.
English: The test piece is held in place by the upper frame, the mass of which is about 3 kg.
Greek: Ο υπό δοκιμή υαλοπίνακας συγκρατείται στη θέση του από το άνω πλαίσιο, μάζας 3 kg περίπου.
English: The supporting frame is welded onto a sheet of steel of about 12 mm thick resting on the floor with an interposed sheet of rubber about 3 mm thick and of hardness 50 IRHD.
Greek: Το υποστήριγμα συγκολλάται σε χαλύβδινη πλάκα πάχους 12 mm περίπου, που στηρίζεται πάνω στο έδαφος με παρεμβολή μιας πλάκας από ελαστικό, πάχους 3 mm περίπου και σκληρότητας 50 IRHD.
English: Support for ball tests
Greek: Υποστήριγμα για τις δοκιμές με το σφαιρίδιο
English: Temperature 20 ± 5 °C
Greek: Θερμοκρασία 20 ± 5 °C
English: Pressure 860 to 1060 mbar
Greek: Πίεση μεταξύ 860 και 1060 mbar
English: Relative humidity 60 ± 20 per cent
Greek: Σχετική υγρασία 60 ± 20 τοις εκατό
English: The test piece shall be a flat square of side 300 + 10/– 0 mm or shall be cut from the flattest part of a windscreen or other curved pane of safety glazing.
Greek: Το δοκίμιο πρέπει να είναι επίπεδο, τετράγωνου οχήματος, πλευράς 300 + 10 mm/- 0 ή πρέπει να έχει κοπεί από ένα επίπεδο τμήμα ενός αλεξηνέμου ή άλλο κυρτό τμήμα ενός υαλοπίνακα ασφαλείας.
English: Alternatively a curved pane of safety glazing may be tested.
Greek: Εναλλακτικά, το δοκίμιο μπορεί να προέρχεται από ένα κυρτό τμήμα του υαλοπίνακα ασφαλείας.
English: In this case care shall be taken to ensure adequate contact between the safety glazing and the support.
Greek: Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται καλή επαφή μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και του υποστηρίγματος.
English: Condition the test piece at the specified temperature for at least four hours immediately preceding the test.
Greek: Ακριβώς πριν από την έναρξη της δοκιμής, το δοκίμιο εκτίθεται στην οριζόμενη θερμοκρασία επί τουλάχιστον 4 ώρες.
English: Place the test piece in the fixture (paragraph 2.1.1.3).
Greek: Το δοκίμιο τοποθετείται πάνω στο υποστήριγμα (παράγραφος 2.1.1.3).
English: The plane of the test piece shall be perpendicular, within 3°, to the incident direction of the ball.
Greek: Το επίπεδο του δοκιμίου πρέπει να είναι κατακόρυφο προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης της σφαίρας με ανοχή μικρότερη των 3°.
English: In the case of flexible plastic glazing the test piece shall be clamped to the support.
Greek: Σε περίπτωση εύκαμπτου πλαστικού υαλοπίνακα, το δοκίμιο πρέπει να είναι στερεωμένο στο υποστήριγμα.
English: The point of impact shall be within 25 mm of the geometric centre of the test piece for a drop height less than or equal to 6 m, and within 50 mm of the centre of the test piece for a drop height greater than 6 m. The ball shall strike that face of the test piece which represents the outside face of the safety-glazing pane when mounted on the vehicle.
Greek: Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 25 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου, αν το ύψος πτώσης δεν υπερβαίνει τα 6 m, ή σε μέγιστη απόσταση 50 mm από το κέντρο του δοκιμίου σε περίπτωση που το ύψος πτώσης υπερβαίνει τα 6 m. Το σφαιρίδιο πρέπει να προσκρούσει στην όψη του δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν τοποθετείται επί του οχήματος.
English: The ball shall be allowed to make only one impact.
Greek: Το σφαιρίδιο μπορεί να προσκρούσει μόνο μία φορά.
English: Hardened-steel ball with a mass of 2260 ± 20 g and a diameter of approximately 82 mm.
Greek: Σφαιρίδιο από βαμμένο χάλυβα, μάζας 2260 ± 20 g και διαμέτρου περίπου 82 mm.
English: Means for dropping the ball freely from height to be specified, or means for giving the ball a velocity equivalent to that obtained by the free fall.
Greek: Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του σφαιριδίου από ύψος που πρέπει να καθορίζεται ή σύστημα που προσδίδει στο σφαιρίδιο ταχύτητα ανάλογη εκείνης που θα αποκτούσε κατά την ελεύθερη πτώση του.
English: The supporting fixture shall be as shown in figure 1 and identical with that described in paragraph 2.1.1.3.
Greek: Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 1 και όμοιο με εκείνο που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.1.3.
English: Temperature 20 ± 5°
Greek: Θερμοκρασία 20 ± 5°
English: Relative humidity 60 ± 20 per cent.
Greek: Σχετική υγρασία 60 ± 20 τοις εκατό
English: The test piece shall be a flat square of side 300 + 10/– 0 mm or shall be cut out from the flattest part of a windscreen or other curved pane of safety glazing.
Greek: Το δοκίμιο πρέπει να είναι επίπεδο, τετράγωνου οχήματος, πλευράς 300 + 10 mm/- 0 ή πρέπει να έχει κοπεί από το επίπεδο τμήμα ενός αλεξηνέμου ή άλλου κυρτού τμήματος ενός υαλοπίνακα ασφαλείας.
English: Alternatively, the whole windscreen or other curved pane of safety glazing may be tested.
Greek: Εναλλακτικά, η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο το αλεξήνεμο ή άλλο κυρτό τμήμα του υαλοπίνακα ασφαλείας.
English: In this case care shall be taken to ensure adequate contact between the safety glazing pane and the support.
Greek: Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται καλή επαφή μεταξύ του υαλοπίνακα ασφαλείας και του υποστηρίγματος.
English: In the case of glass-plastics glazing the test piece shall be clamped to the support.
Greek: Σε περίπτωση υαλοπίνακα από πλαστική ύαλο, το δοκίμιο πρέπει να είναι στερεωμένο στο υποστήριγμα.
English: The point of impact shall be within 25 mm of the geometric centre of the test piece.
Greek: Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 25 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου.
English: The ball shall strike that face of the test piece which represents the inward face of the safety-glass pane when the latter is mounted on the vehicle.
Greek: Η σφαίρα πρέπει να προσκρούσει πάνω στην όψη του δοκιμίου που αντιστοιχεί στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν τοποθετείται επί του οχήματος.
English: Headform test without deceleration measurement
Greek: Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής χωρίς μέτρηση επιβράδυνσης
English: Headform weight with a spherical or semi-spherical headform made of laminated hardwood covered with replaceable felt and with or without a cross-beam made of wood.
Greek: Ομοίωμα κεφαλής, σφαιρικού ή ημισφαιρικού σχήματος, από σκληρό κόντρα-πλακέ, καλυμμένο με κινητό πίλημα και φέρον ή όχι ξύλινη διαδοκίδα.
English: There is a neck-shaped intermediate piece between the spherical part and the cross-beam and a mounting rod on the other side of the cross-beam.
Greek: Μεταξύ του σφαιρικού τμήματος και της διαδοκίδας υπάρχει ένα ενδιάμεσο τεμάχιο που αντιστοιχεί στο λαιμό και, από την άλλη πλευρά της διαδοκίδας, στέλεχος συναρμολόγησης.
English: The dimensions shall be in accordance with figure 2.
Greek: Οι διαστάσεις αναφέρονται στο σχήμα 2.
English: The total mass of the apparatus shall be 10 ± 0,2 kg.
Greek: Το ολικό βάρος της συσκευής πρέπει να είναι 10 ± 0,2 kg.
English: Headform weight
Greek: Βάρος ομοιώματος κεφαλής
English: Means for dropping the headform weight freely from a height to be specified, or means for giving the weight a velocity equivalent to that obtained by the free fall.
Greek: Σύστημα που επιτρέπει την ελεύθερη πτώση του ομοιώματος της κεφαλής από ύψος, που πρέπει να καθορίζεται, ή σύστημα που προσδίδει στο ομοίωμα της κεφαλής ταχύτητα ανάλογη της ταχύτητας που μπορούσε να αποκτήσει με ελεύθερη πτώση.
English: When a device to project the headform weight is used, the tolerance on velocity shall be ± 1 per cent of the velocity equivalent to that obtained by the free fall.
Greek: Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος που εκτοξεύει το ομοίωμα της κεφαλής, η ανοχή ως προς την ταχύτητα πρέπει να είναι ± 1 % της ταχύτητας που ισοδυναμεί στην ταχύτητα σε ελεύθερη πτώση.
English: Supporting fixture, as shown in figure 3, for testing flat test pieces.
Greek: Υποστήριγμα ως το απεικονιζόμενο στο σχήμα 3 για τις δοκιμές με επίπεδα δοκίμια.
English: The fixture is composed of two steel frames, with machined borders 50 mm wide, fitting one over the other and faced with rubber gaskets about 3 mm thick and 15 ± 1 mm wide and of hardness 70 IRHD.
Greek: Το υποστήριγμα αποτελείται από δύο πλαίσια από χάλυβα, με μηχανικά λειασμένα περιθώρια πλάτους 50 mm, τα οποία εφαρμόζονται το ένα πάνω στο άλλο και είναι εφοδιασμένα με παρεμβύσματα από ελαστικό πάχους 3 mm πλάτους 15 ± 1 mm και σκληρότητας 70 IRHD.
English: The upper frame is held pressed against the lower frame by at least eight bolts.
Greek: Το άνω πλαίσιο στερεώνεται πάνω στο κάτω πλαίσιο με τουλάχιστον οκτώ κοχλίες.
English: Test on a flat test piece
Greek: Δοκιμή σε επίπεδο δοκίμιο
English: The flat test piece, having a length of 1100 + 5/– 2 mm and a width of 500 + 5/– 2 mm, shall be kept at a constant temperature of 20 ± 5 °C for at least four hours immediately preceding the test.
Greek: Το επίπεδο δοκίμιο μήκους 1100 mm + 5/- 2 mm και πλάτους 500 mm + 5/- 2 mm, διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία 20 °C ± 5 °C τουλάχιστον επί 4 ώρες, ακριβώς πριν από τη δοκιμή.
English: Support for headform tests
Greek: Υποστήριγμα για τις δοκιμές συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής
English: Fix the test piece in the supporting frames (paragraph 3.1.3); the torque on the bolts shall ensure that the movement of the test piece during the test will not exceed 2 mm. The plane of the test piece shall be substantially perpendicular to the incident direction of the weight.
Greek: Το δοκίμιο στερεώνεται στα πλαίσια υποστήριξης (3.1.3) και τα μπουλόνια σφίγγονται με τρόπο ώστε η μετατόπιση του δοκιμίου να μην υπερβαίνει τα 2 mm στη διάρκεια της δοκιμής. Το επίπεδο του δοκιμίου πρέπει να είναι αισθητά κατακόρυφο προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης του ομοιώματος της κεφαλής.
English: The weight shall strike the test piece within 40 mm of its geometric centre on that face which represents the inward face of the safety-glass pane when the latter is mounted on the vehicle, and shall be allowed to make only one impact.
Greek: Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 mm από το γεωμετρικό κέντρο του δοκιμίου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.
English: The impact surface of the felt cover shall be replaced after 12 tests.
Greek: Η επιφάνεια επαφής των παρεμβυσμάτων από πίλημα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από 12 δοκιμές.
English: Tests on a complete windscreen (used only for a drop height of less than or equal to 1,5 m)
Greek: Δοκιμές σε πλήρες αλεξήνεμο (χρησιμοποιείται μόνο για ύψος πτώσης μικρότερο ή ίσο με 1,5 m)
English: Place the windscreen freely on a support with an interposed strip of rubber of hardness 70 IRHD and thickness about 3 mm, the width of contact over the whole perimeter being about 15 mm.
Greek: Το αλεξήνεμο τοποθετείται ελεύθερα πάνω σε υποστήριγμα παρεμβάλλοντας ταινία από ελαστικό, σκληρότητας 70 IRHD και πάχους 3 mm περίπου. Το πλάτος επαφής σε όλη την περίμετρο είναι περίπου 15 mm.
English: The support shall consist of a rigid piece corresponding to the shape of the windscreen so that the headform weight strikes the internal surface.
Greek: Το υποστήριγμα πρέπει να αποτελείται από ένα σταθερό στοιχείο που αντιστοιχεί στο σχήμα του αλεξήνεμου, κατά τρόπον ώστε το ομοίωμα της κεφαλής να προσκρούει επί της εσωτερικής όψης.
English: If necessary the windscreen shall be clamped to the support.
Greek: Αν είναι αναγκαίο, το αλεξήνεμο στερεώνεται επί του υποστηρίγματος.
English: The support shall rest on a rigid stand with an interposed sheet of rubber of hardness 70 IRHD and thickness about 3 mm. The surface of the windscreen shall be substantially perpendicular to the incident direction of the headform weight.
Greek: Το υποστήριγμα πρέπει να στηρίζεται σε σταθερή βάση με την παρεμβολή φύλλου από ελαστικό σκληρότητας 70 IRHD και πάχους 3 mm περίπου. Η επιφάνεια του αλεξήνεμου πρέπει να είναι αισθητώς κάθετη προς την κατεύθυνση πρόσπτωσης του ομοιώματος της κεφαλής
English: The headform weight shall strike the windscreen at a point within 40 mm of its geometric centre on that face which represents the inward face of the safety-glass pane when the latter is mounted on the vehicle, and shall be allowed to make only one impact.
Greek: Η θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 mm από το γεωμετρικό κέντρο του αλεξηνέμου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά.
English: Headform test with deceleration measurement
Greek: Δοκιμή συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής με μέτρηση επιβράδυνσης
English: In the case of headform tests with simultaneous determination of HIC-values the drop body is the phantom head as in figure 2.1.
Greek: Στην περίπτωση δοκιμών συμπεριφοράς στην πρόσκρουση της κεφαλής με ταυτόχρονο καθορισμό των τιμών HIC, το πίπτον σώμα είναι το ομοίωμα κεφαλής, όπως στο σχήμα 2.1.
English: The total mass of the phantom head should be 10,0 + 0,2/ – 0,0 kg.
Greek: Το ολικό βάρος του ομοιώματος πρέπει να είναι 10,0 + 0,2/- 0,0 kg.
English: In the middle of the base plate (24) the triaxial mounting block (26) is mounted in the centre of gravity to receive the acceleration gauges (27).
Greek: Στη μέση της πλάκας βάσης (24), ο τριαξονικός σφιγκτήρας (26) είναι τοποθετημένος στο κέντρο βάρους για να λαμβάνει τους μετρητές επιτάχυνσης (27).
English: The acceleration gauges should be arranged vertically to each other.
Greek: Οι μετρητές επιτάχυνσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι κάθετα μεταξύ τους.
English: The basin (18) and cover (19) situated under the base plate (24) share, to a great extent, the elastic properties of the human skull.
Greek: Η λεκάνη (18) και το κάλυμμα (19) που βρίσκονται κάτω από την πλάκα βάσης (24) έχουν, σε μεγάλο βαθμό, τις ίδιες ελαστικές ιδιότητες με το ανθρώπινο κρανίο.
English: The elastic properties of the phantom head on impact are determined by the hardness and the thickness of the intermediate ring (13) and the basin.
Greek: Οι ελαστικές ιδιότητες του ομοιώματος κεφαλής κατά την πρόσκρουση καθορίζονται από τη σκληρότητα και το πάχος του ενδιάμεσου δακτυλίου (13) και της λεκάνης.
English: 10 kg Headform
Greek: Ομοίωμα κεφαλής 10 kg
English: List of pieces for the 10 kg headform concerning figure 2.1
Greek: Κατάλογος τεμαχίων για το ομοίωμα κεφαλής 10 kg αναφορικά με το σχήμα 2.1
English: Number of Pieces
Greek: Αριθμόςτεμαχίων
English: Magnetic holding device
Greek: Μαγνητική διάταξη στερέωσης
English: Steel DIN 17100
Greek: Χάλυβας DIN 17100
English: Rubber / Steel
Greek: Καουτσούκ / Χάλυβας
English: Diameter: 50 mm
Greek: Διάμετρος: 50 mm
English: Thickness: 30 mm
Greek: Πάχος: 30 mm
English: HF connector BNC
Greek: Σύνδεσμος υψηλής συχνότητας BNC
English: Hexagonal nut DIN 985
Greek: Εξαγωνικό παξιμάδι DIN 985
English: Disc DIN 125
Greek: Δίσκος DIN 125
English: Cylinder screw DIN 912
Greek: Κυλινδρικός κοχλίας DIN 912
English: Hole Diameter: 8 mm Outer Diameter: 35 mm Thickness: 1,5 mm
Greek: Διάμετρος οπής: 8 mm Εξωτερική διάμετρος: 35 mm Πάχος: 1,5 mm
English: Rubber, hardness 60 IRHD
Greek: Ελαστικό, σκληρότητα 60 IRHD
English: Hole Diameter: 8 mm Outer Diameter: 30 mm Thickness: 10 mm
Greek: Διάμετρος οπής: 8 mm Εξωτερική διάμετρος: 30 mm Πάχος: 10 mm
English: Packing with paper
Greek: Συσκευασία με χαρτί
English: Hole Diameter: 120 mm
Greek: Διάμετρος οπής: 120 mm